— 441 



Messungen von Miers: 



I. II. 



OP 



(001) 



ooPoo 



(010) = 



90° 0' 



90° 0' ( 89° 



52' 



- 90° 



5') 



00P00 



(010) 





(110) = 



119° 44' 



119° 43' (119° 



44' 



-119° 



41') 



00P00 



(010) 



p 



(111) = 



119° 16' 



119° 16' (119° 



18'- 



-119° 



13') 



OP 



(001) 



ooP 



(110) = 



95° 44' 



95° 45' 









OP 



(001) 



p 



(Iii) = 



101° 50' 



101° 52'. 









Von zwei weiteren Flächen wurde zwar von Miers ein Schimmer am 

 Goniometer bemerkt. Sie wurden aber von Dick mit dem Mikroskop nicht 

 gesehen, sind also zweifelhaft. 



Tafelförmig nach 0P ' (001) , häufig auch nach ooPoo (010). Verzer- 

 rungen sehr häufig. Meist sind es sechsseitige und rhombische Tafeln, die 

 nicht selten treppenförmig aufeinandergeschichtet sind. Verfasser bildet 

 zwillingsartige Verwachsungen nach OP (001) ab. 



Durch Druck fallen die Tafeln in feinste Blättchen nach OP (001) 

 auseinander. Brechungsindex sehr nahe dem des Canadabalsams, Doppel- 

 brechung schwächer als die des Quarzes. Auslöschungen dem monoklinen 

 System entsprechend. Auslöschungsschiefe zur Axe c auf ooPoo (010) 20°. 



Der von Reusch (dies. Jahrb. 1887. II. -70-) als triklin beschriebene 

 Kaolinit von der National Bell Mine, ßed Mountain, Colorado, erwies sich 

 dem von Anglesey ganz gleich, also als monoklin. 



Anhang. Ein Stück von Tremadoc (Wales), welches auf Kaolinit 

 untersucht wurde, erwies sich nach dem Verfasser als Fe-reicher und Mg- 

 armer Bipidiolith. Si0. 2 26.03, A1 2 3 17.87, FeO 34.84, MgO 8.38, 

 H 2 12.90, Spuren von Mn und Ca; Summe 100.02. Sechsseitige optisch 

 einaxige Tafeln und widderhornartig gekrümmte Aggregate. Nach dem 

 Kochen mit HCl entstand ein weisser Rückstand (17%)» g' anz m Form 

 dem ursprünglichen Mineral entsprechend, aber aus reiner Si 2 bestehend. 

 Er ähnelt nach dem Verfasser sehr einem unverzwillingten Tridymit. Ri- 

 pidiolith von New Rosewarne Mine in Cornwall verhielt sich ganz ähnlich, 

 ebenso der von Val Maggia. Fr. Rinne. 



John W. Judd: On the devolopment of a lamellar struc- 

 ture in Quartz-crystals by mechanical means. (Mineralog. 

 Magaz. Vol. VIII. No. 36. p. 1—9. 1888. Mit 1 Taf. und 1 Holzschn.) 



Verfasser kommt zu folgenden Resultaten. 1) Quarz kann durch 

 mechanische Mittel Lamellarstructur erhalten. 2) Seine Gleitflächen sind 

 R (10T1) und — R (Olli). 3) Auch beim Quarz sind die Gleitflächen die 

 Lösungsflächen. Zur Untersuchung kam ein 7.4 cm. dicker, 12 cm. langer 

 Rauchquarz von Miask (?) , von dem eine Platte parallel OR (0001) an 

 Stellen , wo der Krystall mechanische Einwirkung erlitten hat , nach dem 

 Anätzen einen Lamellenaufbau erkennen liess , der durch optische Unter- 

 suchung als Zwillingslamellirung von Rechts- und Linksquarz erwiesen wurde. 

 Die Lamellen sind, wie die Anätzung der Prismenflächen ergab, nach den 

 Rhomboederflächen eingeschaltet. Die Stellen mechanischer Einwirkung 



